( 995 ) 

 j'ai combiné la silice par voie sèche, clans toutes proportions, non-seuIenieiU 

 avec l'aliiniine et la chaux, mais j'ai ajouté encore aux silicates alumino- 

 calcaires des alcalis, de la magnéî^ie et de l'oxyde de fer. 



» Ces silicates multiples se sont comportés dans leur contact avec l'eau 

 comme les silicates de chaux; ils n'ont jamais produit de piise comparable 

 à celle t]ui caractérise les ciments hydrauliques. 



» L'hydratation du silicate double d'alumine et de chaux, qui peut 

 l^endre naissance dans la calcination du calcaire argileux, n'est donc pas 

 1.) cause de la solidification dans l'eau des ciments hydrauliques. 



» Aluminales de chaux. — J'ai étudié avec les plus grands soins les pro- 

 priétés des aluminates de chaux, dont l'importance, dans la prise des ci- 

 ments, a été signalée, avec beaucoup de raison et pour la première fois, 

 pnr MjNI. Rivot et Chatoiiay. 



» J'ai produit les aluminates de chaux en calcinant à différentes tempé- 

 l'atiues des mélanges, en pro|:)ortious variables, d'alumine et de chaux. 



» Pour éviter toutes les causes d'erreur provenant des matières étran- 

 gères, l'aluîTiine qui a été employée dans mes essais était pure et provenait 

 de la calcination de l'alun ammoniacal : la chaux était également pure et a 

 été produite par la calcination du spath d'Islande. Lorsque la chaux a été 

 obtenue du spath d'Islande, par la calcination au fourneau à vent, elle ne 

 fond pas, mais elle se transforme en une masse cristalline dont la cassure 

 rappelle celle du marbre. 



M Comme ces essais exigeaient souvent la température la plus élevée que 

 peut donner un fourneau à vent et que les creusets ordinaires ne peuvent 

 |>as résister dans ces conditions à l'influence de la chaux, j'ai employé avec 

 le plus grand avantage, dans la préparation des aluminates de chaux, les 

 creusets de charbon métallique. Us n'ont cjue l'inconvénient de laisser 

 passer les vapeurs sulfureuses du combustible, qui produisent à la surface 

 des aluminates des traces de sulfure de calcium cristallisé. On évite dans 

 cette calcination l'influence du soufre, en employant un double creuset en 

 charbon et en plaçant de la chaux en poudre entre les deux parois du 

 creuset. 



» Dans cette étude des aluininates de chaux j'ai d'abord constaté un fait 

 fort curieux, c'est r|ue l'alumine est nn excellent fondant de la chaux qui 

 même agit sur cette base avec j)lus d'efficacité que la silice. Opérant des 

 mélanges à proportions diverses de chaux et d'alumine, j'ai ]>u obtenir des 

 aluminates de chaux parfaitement fondus en chauffant au foui-neau à vent 



J29.. 



